natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A good correspondence was obtained between the measured and predicted values.
Modul elastičnosti asfalta s bitumenom modificiranim gumenim granulatom kao vezivom
The estimated parameters of the optimized models are shown in Table 8 for each of the three mixtures for the Huet-Sayegh (HS) model.
parametri optimiziranih modela su prikazani u tablici 8. za svaku od tri mješavine za Huet-Sayeghov (HS) model.
Characteristics of CSRB asphalt mixtures
Usporedba dobivenih i predviđenih faznih kutova
The value of the E0 parameter, which is directly related to inner friction of the mineral aggregate, and indirectly to the susceptibility to plastic deformation, is very high.
Na temelju vrijednosti iz tablice 8. može se zaključiti da je vrijednost parametra E0, koji je izravno povezan s unutarnjim trenjem prirodnog agregata i indirektno s osjetljivošću na plastičnu deformaciju vrlo visoka.
In the case of asphalt mixtures made of CSRB, the value of the E0 parameter is not only much higher compared to the mixture made of normal bitumen, but it also exceeds the value of the mixture made of polymer modified bitumen.
Također, vrijednost parametra Eo asfaltne mješavine s CSRB-om znatno je veća nego kod mješavine s cestograđevnim bitumenom, a također prelazi vrijednost Eo mješavine od modificiranog bitumena.
This indicates a good wheel tracking resistance at high temperatures.
To dokazuje dobru otpornost na kolotraženje pri visokim temperaturama.
The value of the Einf parameter, which relates to cold behaviour, is lower than the corresponding values of other mixtures.
Vrijednost parametra Einf, koji upućuje na ponašanje mješavine pri niskim temperaturama, niža je nego u ostalim mješavinama.
Diagram of the crack temperatures of the ARH test
Pretpostavke koje se temelje na rezultatima modeliranja provjerene su kroz laboratorijska ispitivanja.
Assumptions based on modelling results were checked through laboratory testing.
Ponašanje mješavine s CSRB-om pri niskim temperaturama bilo je iznimno dobro (slika 5.) [21].
The testing was conducted using the ARH test method developed at the Budapest University of Technology in the 1980s.
Ispitivanje je provedeno primjenom ARH ispitivanja koje je razvijeno na Sveučilištu za tehnologiju u Budimpešti 1980-ih.
The ARH test is fully compliant with the TSRST test method given by the European Standard EN 12697-46:2012 [22].
ARH ispitivanje je potpuno kompatibilno s TSRST ispitivanjem koje je definirano normom EN 12697-46:2012 [22].
The so-called Cole-Cole diagram is one of possible representations of the complex modulus, and it displays the loss moduli (E2) determined at different temperatures as a function of the storage moduli (E1).
Jedan od mogućih načina prikaza kompleksnog modula je pomoću takozvanog Cole-Coleovog dijagrama, na kojem se prikazuje modul gubitka (E2) određen pri različitim temperaturama u funkciji akumulacijskog modula (E1).
The Cole-Cole diagram for the three examined asphalt mixtures is shown in Figure 6.
Na slici 6. prikazan je ColeColeov dijagram za tri uzorka asfaltnih mješavina.
Presentation of HS model results using Black diagram
Rezultati HS modela na black dijagramu
The following main results were obtained by the performance related characterisations carried out on three different binder types: - The permanent deformation of asphalt mixtures is predicted
Na temelju svojstava i karakteristika triju različitih vrsta veziva u asfaltnim mješavinama zaključeno je sljedeće: - Trajna deformacija asfaltnih mješavina predvidiva je pomoću vrijednosti G*/sinδ.
AC22 binder RmB 45/80-55 1 925 28 425 0,00302 AC22 binder PmB 25/55-65 1 573 34 520 1 · 10-6 -2,9295 0,4383 1,0756 -0,2248
AC22 vezivo tip RmB 45/80-55 1 925 28 425 0,00302 AC22 vezivo tip PmB 25/55-65 1 573 34 520 1 · 10-6 -2,9295 0,4383 1,0756 -0,2248
AC22 binder 50/70
AC22 vezivo tip 50/70
HS (Huet-Sayegh) model parameters
Svojstva HS (Huet-Sayeghov) modela
CSRB (RmB 45/80-55) can be situated between two other binders.
odnosu na mješavinu s polimerom modificiranim bitumenom (PmB).
In this respect, the performance of CSRB exceeds not only the 50/70 bitumen but also the PmB 25/55-65.
S obzirom na navedeno, CSRB ima bolja svojstva od cestograđevnog bitumena 50/70 i polimerom modificiranog bitumena 25/55-65.
- The cold behaviour of asphalt mixtures is predicted by the binder stiffness and m-value.
- Ponašanje asfaltne mješavine pri niskim temperaturama predvidljivo je pomoću krutosti bitumena i m-vrijednosti.
The lower stiffness and the higher m-value were measured in case of the CSRB binder.
Kod CSRB veziva je izmjerena manja krutost i veća m-vrijednost.
It predicts that the asphalt mixture containing CSRB has the best cold side character compared to other asphalt mixtures.
To upućuje na činjenicu da asfaltne mješavine sa CSRB-om imaju najbolja svojstva pri niskim temperaturama usporedno s drugim ispitanim asfaltnim mješavinama.
The Fraass breaking temperature of CSRB also indicates the best cold side character, which corresponds to rheological results.
Određivanje točka loma po Fraassu također upućuje na najbolja svojstva CSRB-a pri niskim temperaturama, što odgovara reološkim rezultatima.
The following conclusions have been reached based on results obtained during this research project: - Rheological characteristics of the CSRB mixture properly reflect the experience gained in binder tests.
Na temelju rezultata ispitivanja može se zaključiti: - Reološka svojstva asfaltne mješavine s CSRB-om ispravno odražavaju iskustva stečena pri ispitivanju bitumenskih veziva.
The results definitely show that the characteristics of the CSRB mixture differ significantly from those of the mixtures made of normal bitumen.
Rezultati ispitivanja su pokazali da se svojstva asfaltne mješavine s CSRB-om značajno razlikuju od mješavina pripremljenih s cestograđevnim bitumenom.
- The cold behaviour of asphalt mixtures absolutely corresponds to cold behaviour of bituminous binders.
- Ponašanje asfaltnih mješavina pri niskim temperaturama u potpunosti odgovara ponašanju veziva pri niskim temperaturama.
Not only does the CSRB mixture have similar characteristics to those of the PmB mixture but, as indicated before, it
Iako mješavina s CSRB-om ima slične
Though better results can be achieved by applying PmB than CSRB, the application of CSRB is beneficial for the hot behaviour of the asphalt mixture.
- Primjena CSRB-a poboljšava otpornost na trajne deformacije asfaltnih mješavina.
- From the point of view of fatigue resistance the performance of CSRB is outstanding.
Iako se primjenom PmB bitumena mogu postići bolji rezultati, CSRB ima povoljnija svojstva pri visokim temperaturama.
The results clearly indicate that the mixtures made with the CSRB have a longer fatigue life compared to other mixtures.
- Rezultati ispitivanja jasno pokazuju da su mješavine sa CSRB-om otpornije na zamor nego ostale vrste mješavina.
- The production of CSRB and its application in road construction not only provide roads with a higher pavement quality compared to that of the roads made with normal bitumen, but the CSRB also offers a plausible solution for appropriate reuse of waste tyres.
- Proizvodnja CSRB-a i njegova primjena u cestogradnji ne omogućava samo povećanje kvalitete kolnika, u odnosu na kolnike izgrađene cestograđevnim bitumenom, nego nudi i rješenje za postupanje s rabljenim automobilskim gumama.
While being economically advantageous, it is also very favourable in terms of environmental management of waste materials.
Osim ekonomske isplativosti, ovaj proces je vrlo povoljan u smislu odgovornoga gospodarenja otpadom.
The results of our research show the following major advantages of the CSRB: - Based on better asphalt mixture properties, a longer lifecycle for asphalt pavements can be predicted in comparison with normal bitumen.
Glavne prednosti primjene CSRB-a, na temelju rezultata ispitivanja, su sljedeće: - S obzirom na bolja svojstava asfaltnih mješavina, može se očekivati dulji uporabni vijek kolnika u odnosu na asfaltne kolnike s cestograđevnim bitumenom.
- Due to the excellent fatigue characteristics, asphalt pavements are more resistant to cracks.
- Zbog odlične otpornosti na zamor materijala, takvi kolnici imaju veću otpornost na nastanak pukotina.
- These pavements can bear higher loads and their wheel tracking susceptibility is lower.
- Kolnici mogu podnijeti veće prometno opterećenje te su manje osjetljivi na kolotraženje.
- The longer lifecycle and better resistance result in lower maintenance costs.
- Kolnici imaju dulji uporabni vijek i smanjene troškove održavanja.
- Waste tyres are utilized in an environmentally conscious and economical way.
- Istrošene automobilske gume su iskorištene na ekonomičan i ekološki prihvatljiv način.
Self compacting self curing concrete with lightweight aggregates
Samozbijajući beton s unutarnjom njegom i lakim agregatom
Key words: self compacting concrete, lightweight aggregate, expanded clay, fly ash, self curing
Ključne riječi: samozbijajući beton, lagani agregat, ekspandirana glina, leteći pepeo, unutarnja njega
Samozbijajući beton s unutarnjom njegom i lakim agregatom
Self compacting self curing concrete with lightweight aggregates
U radu je opisan samozbijajući beton s unutarnjom njegom proizveden djelomičnom zamjenom sitnozrnatog agregata laganim agregatom od ekspandirane gline i agregatom od letećeg pepela.
The self compacting self curing concrete made by partially replacing fine aggregate with the light expanded clay aggregate and fly ash aggregate is described in the paper.
Rezultati ispitivanja pokazuju da su sve mješavine zadovoljile zahtjeve za samozbijajući beton.
Test results indicate that all mixes satisfied the self compacting properties of concrete.
Osim toga, mješavina s 15 % agregata od ekspandirane gline i mješavina s 15 % agregata od letećeg pepela postižu veću čvrstoću pri uvjetima unutarnje njege u usporedbi s čvrstoćama koje su postigle kontrolna mješavina i ostale mješavine.
Furthermore, the concrete mix with 15 % of expanded clay and the mix with 15 % of fly ash exhibited greater strength under self curing conditions, when compared to the control mix and other mixes.
Ključne riječi: samozbijajući beton, lagani agregat, ekspandirana glina, leteći pepeo, unutarnja njega
Key words: self compacting concrete, lightweight aggregate, expanded clay, fly ash, self curing
The SCC plays an important role in cases when compaction is found to be difficult.
Samozbijajući beton ima izuzetno značajnu ulogu u situacijama u kojima je zbijanje betona otežano.
It was developed in the 1980s for the purpose of obtaining durable concrete structures [1].
Razvijen je osamdesetih godina prošlog stoljeća sa svrhom ostvarenja betonskih konstrukcija povećane trajnosti [1].
The SCC is made by using high powder content with mineral and chemical admixtures, and a lower w/c ratio and coarse aggregate content [2].
Kod samozbijajućeg betona prisutan je velik udio sitnih čestica te mineralnih i kemijskih dodataka, dok se s druge strane odlikuje i manjim vodocementnim omjerom te manjim udjelom krupnog agregata [2].
The mix composition of the SCC should be checked by its filling ability, passing ability, and segregation resistance.
Sastav samozbijajućeg betona provjerava se određivanjem njegove sposobnosti popunjavanja, sposobnosti zaobilaženja prepreka i otpornosti segregaciji.
To enhance the flow of SCC, mineral admixtures such as the fly ash, silica fume, and GGBS, should be used along with cement.
Kako bi se poboljšalo svojstvo tečenja samozbijajućeg betona, zajedno s cementom koriste se mineralni dodaci kao što su leteći pepeo, silicijska prašina i granulirana zgura iz visokih peći (eng.
Adequate viscosity can be obtained by applying powdered materials and viscosity modifying agents [3].
Odgovarajuća viskoznost postiže se dodavanjem sitnih čestica i dodataka za promjenu viskoznosti [3].
Its properties are greatly influenced by the type of admixture, by filler, and by dosage of these components.
Na svojstva bitno utječe vrsta dodataka, punilo te udio tih komponenata u ukupnom sastavu.
Furthermore, appropriate selection of aggregate size and gradation is important for successful production of the SCC [3, 4].
Osim toga, odabir prikladne veličine i granulometrije agregata također je značajan za uspješnu proizvodnju samozbijajućeg betona [3, 4].
Compared to angular aggregate, rounded aggregate generally enhances flowability and reduces blocking in SCC [5, 6].
U usporedbi s uglatim agregatom, obli agregat najčešće ubrzava tečenje te smanjuje blokiranje zrna u samozbijajućem betonu [5, 6].
Adjustments are to be made to the content of coarse aggregate, fine aggregate and powder material to achieve the desired flow properties [2, 7, 8].
Kako bi se postigla željena svojstva tečenja, potrebno je prilagoditi udio krupnozrnatog agregata, sitnozrnatog agregata te sitnih čestica [2, 7, 8].
Finer fractions of fine aggregate reduce flowability and increase viscosity.
Međutim, veličina sitnozrnatog agregata ne utječe značajno na tlačnu čvrstoću morta [10].
The lightweight aggregate (LWA) in the SCC improves its flowability while increasing at the same time the material segregation [12].
Za razliku od betona s normalnim agregatom, lagani agregat nema dostatnu unutarnju energiju kretanja.
The LWA does not have a sufficient internal energy of motion compared to normal aggregate concrete.
Na reologiju betona značajno utječe lagani agregat od ekspandirane gline (eng.
Self curing can be imparted to concrete by using saturated lightweight aggregates, super absorbent polymers, and polyethylene-glycol in concrete [14].
Unutarnja njega može se postići upotrebom zasićenog laganog agregata, superupijajućih polimera i polietilenskog glikola u betonu [14].
Both natural and artificial lightweight aggregates exhibiting a considerable internal porosity may be used as reservoirs for self curing water in concrete.
I prirodni i umjetni lagani agregati izražene unutrašnje poroznosti mogu se koristiti kao spremnici vode za unutarnju njegu betona.
The water soluble chemicals enhance the self curing by reducing water evaporation during hardening of concrete.
Kemikalije topive u vodi poboljšavaju unutarnju njegu smanjenjem evaporacije vode tijekom očvršćavanja betona.
The saturated lightweight aggregate in concrete acts as an internal reservoir and allows water for curing to pass from inside to outside.
Zasićeni lagani agregat u betonu ponaša se kao unutarnji spremnik i dopušta prolazak vode za njegu iz unutrašnjosti strukture prema van.
The self curing is an effective mitigation strategy for selfdesiccation and autogenous shrinkage in the self compacting self curing concrete (SCSCC) [16, 17].
Unutarnja njega je učinkovita strategija za smanjenje samosušenja i autogenog skupljanja samozbijajućeg betona s unutarnjom njegom (eng. self compacting self curing concrete - SCSCC) [16, 17].
Strength properties were not affected by self curing when adequate amounts of prewetted LWA were used [18, 19].
Unutarnja njega ne utječe na svojstva čvrstoće ako se upotrijebi odgovarajuća količina prethodno vlaženog laganog agregata [18, 19].
However, the use of a weaker LWA as self curing agent resulted in a lower compressive strength [20].
Međutim, upotreba slabijeg laganog agregata kao sredstva za unutarnju njegu dovodi do smanjenja tlačne čvrstoće [20].
Being spherical in shape, the LECA and FAA improve rheological properties of fresh concrete mixes, and can enhance mechanical properties of the SCSCC [13, 21].
Zbog svog sferičnog (kuglastog) oblika, LECA i FAA agregati poboljšavaju reološka svojstva svježeg betona, a mogu pridonijeti i poboljšanju mehaničkih svojstava SCSCC betona [13, 21].
An attempt is made in this paper to determine the effect of incorporation of LECA and FAA as a partial replacement of fine aggregate in fresh and hardened concrete.
U ovom radu analiziran je utjecaj LECA i FAA agregata, kao djelomične zamjene za sitnozrnati agregat, na svojstva betona u svježem i očvrslom betonu.
Grade 53 Ordinary Portland cement conforming to IS: 12269 - 1987 [22] was used for the program.
Za provedbu istraživanja upotrijebljen je obični portlandski cement klase 53 u skladu s normom IS: 12269 - 1987 [22].
Natural crushed coarse aggregate, 12 mm in grain size, with a specific gravity of 2.73, was used in this study.
Za istraživanje je korišten prirodni drobljeni krupnozrnati agregat, veličine zrna 12 mm i specifične gustoće 2,73.
The class "F" fly ash, with a specific gravity of 2.27, as obtained from Mettur Thermal Power Plant, was used as mineral admixture.
Kao mineralni dodatak korišten je leteći pepeo klase "F", specifične gustoće 2,27, dobiven iz termoelektrane Mettur.
It was also used to make fly ash aggregate using the pelletisation method [23, 24].
Isti taj leteći pepeo je korišten i za proizvodnju agregata od letećeg pepela pomoću postupka peletizacije [23, 24].
The specific gravity of fly ash aggregate and water absorption are 1.85 and 20 %, respectively (Figure1).
Specifična gustoća agregata od letećeg pepela iznosila je 1,85, a vodoupojnost 20 % (slika 1.).
Fly ash aggregate (FAA)
Agregat od letećeg pepela (FAA)
superplasticizer was also used to obtain a achieve workability in the SCSCC.
Kako bi se postigla potrebna obradljivost SCSCC betona, korišten je superplastifikator Glenium B233 na bazi polikarboksilatmog etera.
Light expanded clay aggregate (LECA)
Agregat od ekspandirane gline (LECA)
3. Mix design for self compacting self curing concrete
3. Projektiranje sastava samozbijajućeg betona s unutarnjom njegom
The SCSCC mix design was prepared as per guidelines prescribed by EFNARC [3].
Projektiranje sastava SCSCC betona provedeno je prema uputama EFNARC-a [3].
Two sets of SCSCC mixes were made separately by partially replacing fine aggregate with lightweight aggregates (LWA), i.e. with the saturated LECA and FAA.
Zasebno su izrađene dvije grupe mješavina SCSCC betona, pri čemu je sitnozrnati agregat djelomično zamijenjen laganim agregatom, tj. zasićenim agregatima LECA i FAA.
The mix without the LECA and FAA was used as control mix (CM).
Mješavina bez LECA i FAA agregata određena je kao kontrolna mješavina (eng.
Mixes are marked with letters "L" and "F", standing for the LECA and FAA, respectively.
Grupe mješavina označene su slovom "L" za mješavine s LECA agregatom, a slovom "F" za mješavine s FAA agregatom.
The subscript designates the percent of replacement of fine aggregate by volume.
Donji indeks označava volumenski udio zamjene sitnozrnatog agregata.
4. Testing methods
4. Metode ispitivanja
Fresh concrete properties of the SCSCC, i.e. the filling ability, passing ability, and segregation resistance, were measured for all mixes in order to determine self-compactability properties.
Svojstva SCSCC betona u svježem stanju (sposobnost popunjavanja, sposobnost zaobilaženja prepreka i otpornost segregaciji) ispitana su za sve mješavine kako bi se odredila svojstava samozbijanja.
Slump flow, T50cm slump flow, and the "V" funnel test, were conducted so as to measure the filling ability of fresh concrete.
Ispitivanje konzistencije rasprostiranjem, ispitivanje rasprostiranja T50cm te ispitivanje V-lijevkom provedena su s ciljem ispitivanja sposobnosti popunjavanja svježeg betona.
The passing ability tests such as the "J" ring, "U" box, and "L" box, were also carried out.
Sposobnost zaobilaženja prepreka ispitana je "J" prstenom, "U" kutijom i "L" kutijom.
The sieve stability test was performed to test segregation resistance as per EFNARC guidelines [3].
Ispitivanje stabilnosti sijanjem provedeno je prema smjernicama EFNARC-a [3] kako bi se odredila otpornost segregaciji.
A total of 66 cubes of 150 mm for compressive strength, 66 cylinders of 150 mm x 300 mm for split tensile strength, 66 prisms of 500 mm x 100 mm x 100 mm for flexural strength, and 66 cylinders of 150 mm x 300 mm for modulus of elasticity, were cast to measure properties of hardened concrete.
Za potrebe određivanja svojstava očvrslog betona uzeto je 66 kocaka veličine brida 150 mm (tlačna čvrstoća), 66 valjaka dimenzija 150 x 300 mm (vlačna čvrstoća cijepanjem), 66 prizmi dimenzija 500 x 100 x 100 mm (čvrstoća savijanjem) i 66 valjaka dimenzija 150 mm x 300 mm (modul elastičnosti).
After 24 hours of casting, the specimens were demoulded and covered with plastic sheets to minimize moisture loss.
24 sata nakon ugradnje, uzorci su izvađeni iz kalupa i prekriveni plastičnim folijama kako bi se smanjio gubitak vlage.
Demoulded control mix specimens [CMwc] were cured in water for 7 and 28 days.
Kontrolni uzorci su nakon vađenja iz kalupa njegovani u vodi 7 i 28 dana.
The specimens were tested for compressive strength, split tensile strength, flexural strength, and modulus of elasticity at 7 & 28 days as per IS: 516:1959 [26].
Tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem, čvrstoća savijanjem i modul elastičnost ispitani su na uzorcima starosti 7 i 28 dana prema normi IS: 516:1959 [26].
Three specimens were tested for each mix to determine various properties of hardened concrete.
Ispitana su po tri uzorka iz svake mješavine kako bi se odredila navedena svojstva očvrslog betona.
Fresh properties of self compacting self curing concrete
Svojstva samozbijajućeg betona s unutarnjom njegom u svježem stanju
Properties of fresh SCSCC concrete made with LECA & FAA as partial replacement for fine aggregate are presented in Table 2.
Svojstva svježeg SCSCC betona s dodatkom LECA i FAA agregata kao djelomične zamjene za sitnozrnati agregat prikazana su
Fly ash [kg/m3]
Leteći pepeo [kg/m3]
Fine aggregate [kg/m3]
Sitni agregat [kg/m3]
Coarse aggregate [kg/m3]
Krupni agregat [kg/m3]
Water [kg/m3]
Voda [kg/m3]
Super plasticizer (% by weight of
Superplastifikator (% mase praha) Vodovezivni omjer
powder content)
Tablica 1.
w/c ratio
Udjeli pojedinih komponenata u različitim mješavinama SCSCC betona
Građevinar 4/2016
u tablici 2.
Properties of hardened SCSCC
Svojstva SCSCC betona u očvrslom stanju
The hardened concrete properties such as the compressive strength, split tensile strength, flexural strength, and modulus of elasticity, were measured as per IS: 516:1959 [26] at 7 and 28 days.
Svojstva očvrslog betona kao što su tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem, čvrstoća savijanjem i modul elastičnosti, ispitana su prema normi IS: 516:1959 [26] pri starosti uzoraka 7 i 28 dana.
Statistical analyses performed for all mixes are presented in Table 3.
Statistička analiza rezultata ispitivanja svih mješavina prikazana je u tablici 3.
The compressive strength values of CMwc at 7 and 28 days amount to 38 MPa and 44.1 MPa, respectively.
Vrijednost tlačne čvrstoće kontrolne mješavine CMwc pri starosti 7 dana iznosi 38 MPa, odnosno 44,1 MPa pri starosti 28 dana.
The control concrete mix, CMrt, cured at room temperature yields only 35.56 MPa and 41.25 MPa at 7 and 28 days, respectively.
Kontrolna mješavina betona CMrt njegovanog pri sobnoj temperaturi postiže vrijednost tlačne čvrstoće tek 35,56 MPa pri starosti 7 dana, odnosno 41,25 MPa pri starosti 28 dana.
The reduction in compressive strength of CMrt is about 6.46 % compared to the CMwc mix at 28 days.
Smanjenje tlačne čvrstoće kontrolne mješavine CMrt iznosi otprilike 6,46 % u odnosu na tlačnu čvrstoću kontrolne mješavine CMwc pri starosti 28 dana.
It is quite obvious that, for a low w/c ratio, concrete without water curing does not have enough water for hydration and, hence, the strength of concrete is reduced [17, 27, 28].
Očito je da kod manjeg v/c omjera, ako beton nije njegovan vodom, nema dovoljno vode za proces hidratacije, zbog čega dolazi do smanjenja njegove čvrstoće [17, 27, 28].
It is evident from Figure 3.
Na slici 3.
a that the early compressive strength of the LECA incorporated SCSCC concrete is significantly lower at 7 days than that of the control concrete.
a vidljivo je da je rana tlačna čvrstoća SCSCC betona s dodatkom LECA agregata bitno niža pri starosti 7 dana u usporedbi s odgovarajućom tlačnom čvrstoćom kontrolnog betona.
However, a remarkable improvement in compressive strength is registered at 28 days.
Međutim, značajan porast tlačne čvrstoće bilježi se pri starosti 28 dana.
The compressive strength of SCSCC improves under self curing with an increase in LECA content of up to 15 %.
Tlačna čvrstoća SCSCC betona povećava se uslijed procesa unutarnje njege s povećanjem količine LECA agregata do 15 %.